hojas de fundición, aumenta de longitud. La densidad dismi- 
nuye en todos los casos del mismo modo. 
Así, por consiguiente, una barra de acero puede, por me- 
dio del temple, adquirir dimensiones nuevas, aunque variables 
masó menos, según el modo con que se ha trabajado el metal. 
Fácilmente se explica así por qué razón Sos objetos delgados, 
como por ejemplo las limas, pueden torcerse al templarlas: 
basta para ello que en la forja se haya golpeado el acero por 
una cara mas que por la otra. En el momento de sumerjirío en 
el agua, el lado que se ha alargado á la forja disminuye mas que 
el otro por el temple, y produce el defecto que acabo de indicar. 
El efecto del enfriamiento repentino del acero cuando se 
templa, puede, bajo otro punto de vista, asemejarse al que 
produce el choque de un marlilo. Si mi hipótesis es justa, es 
bien claro que cuanto mas brusco sea el enfriamiento, mas 
considerable será la fuerza viva correspondiente (que repre- 
senta el chóque), y el acero adquirirá mas dureza, se volverá 
maságrio, y de mas disminución ó aumento. Esto es lo que po- 
drá deducirse del cuadro siguiente, en el cual se hallará la du- 
ración del enfriamiento de una misma barra de acero sumerjida 
en líquidos convenientemente elegidos, y los efectos correspon 
dientes del templado sobre el metal : 
Agua (1) 
y 10 porlOO 
Temperatura del líquido antes clel 
Agua. 
Agua. 
de deilrina . Alcohol á 36* 
templado. ............. 
10° 
50* 
10° 
18 “ . 
Id. id. después del templado.. . . , 
22° 
61 ° 
23° 
80°, 5 
Duración del enfriamiento del metal. 
4,7 
11,3 
13,2 
21,7 
Calidad del templado. ........ 
buena. 
débil. 
muy débil. 
nula. 
Disminución en la longitud de Sa 
barra después de 10 veces tem- 
plada, ............... 
'U 
y,,, 
'■/«* 
insensible. 
(1) Hace algunos años ha observado Mr. Blondlot, que ei acero 
templado en líquidos muciíaginosos no adquiría dureza. (Tomado 
de las Memorias de la Academia de Estanislao.) 
